도 11 와 12 에 나타낸 C _ H 와 RC _ L 의 FCOM 사진 을 사진 처리 과정 을 통해 결함 의 정도 를 더욱 정량화 하 였 다 . 이 는 도 7 a 와 7 c 에 보인 것 과 같이 제올라이트 와 결함 부분 의 CO 2 분자 의 최종 투과율 에 대한 기여 를 분리 해 내 는데 굉장히 바람직 하 다 . 특히 , 두 유형 의 분리 막 에 존재 하 는 결함 구조 에 대한 정량 적 특성 을 추출 해 내 는 것 을 분리 막 을 통한 분자 전달 을 모델 링 함 으로써 완성 하 였 다 S . Hong et al . , Chem . Mater . 30 ( 2018 ) 3346 - 3358 ) . 결함 구조 와 관련 한 특성 은 표 2 에 요약 하 였 고 , 결함 구조 에 대한 도면 은 FCOM 사진 에 대한 사진 처리 과정 으로부터 재 구축 하 였 다 ( 도 13 ) . 이 에 더 하 여 , 도 14 에 제올라이트 와 결함 부분 의 porosity 과 이 들 의 CO 2 분자 의 최종 투과율 에 대한 기여 를 요약 하 였 다 . 본 발명 에서 는 , SSZ - 13 의 결함 크기 를 측정 하 는 방법 을 향상 시켰 다 . 분리 막 의 고유 한 투과 량 을 예측 하 기 위한 노력 의 일환 으로 염색 처리 한 SSZ - 13 분리 막 ( 참고 문헌 에서 결함 이 없 다고 가정 된 ( S . Hong et al . , Chem . Mater . 30 ( 2018 ) 3346 - 3358 ) ) 의 CO 2 나 N 2 의 투과 량 을 일정 하 게 증가 시켰으며 , 그리고 각각 의 상황 에 대해 , C _ H 나 RC _ L 의 고유 한 투과 량 과 측정 한 투과 량 의 차이 를 분석 함 으로써 결함 의 크기 를 예측 하 였 다 . 그 때 에 , 결함 을 통한 CO 2 와 N 2 둘 다의 투과도 는 Knudsen 확산 이 라고 가정 하 였 다 . 결과 적 으로 , C _ H 와 RC _ L 의 결함 크기 에 대한 커브 는 앞 에서 언급 한 ( 도 15 a - b ) 염색 처리 한 SSZ - 13 분리 막 에 대해 증가 된 CO 2 나 N 2 의 투과 량 에 대한 함수 로 얻 어 졌 다 . C _ H 와 RC _ L 에 대하 여 , 각각 의 결함 크기 에 해당 하 는 결함 의 porosity 와 결함 을 통과 하 는 CO 2 나 N 2 의 투과도 를 계산 할 수 있 다 ( 도 15 c - d ) . C _ H 와 RC _ L 에 대한 최종 적 인 결함 크기 는 두 개 의 커브 의 교차점 ( 도 15 a - b 에서 검은색 박스 로 표시 됨 ) 에서 정해졌 고 , 해당 하 는 결함 의 기공도 ( porosity ) 와 결함 을 통한 CO 2 와 N 2 의 투과도 는 도 14 에서 나타내 었 다 . C _ H 와 RC _ L ( 도 14 ) 의 결함 구조 에 대한 자세 한 정보 는 표 2 에 요약 하 였 다 . C _ H 와 RC _ L 의 결함 의 porosity 과 정도 는 비슷 함 에 도 , 결함 크기 ( C _ H 는 ~ 3 . 9 nm , RC _ L 은 ~ 2 . 2 nm ) 의 차이 가 최종 CO 2 투과도 에 대한 다른 기여 를 설명 한다 . 실제로 , 도 7 a 에 의하 면 매우 좋 지 않 은 성능 을 갖 는 , C _ H 의 큰 결함 크기 가 RC _ L 에서 바람직 하 지 않 는 경로 가 ~ 8 % 인 것 과 는 대조 적 으로 16 % 정도 로 많이 제공 하 는 것 에 대한 열쇠 이 다 ( 도 14 ) . 이후 에 , 본 발명 에서 결함 크기 를 예측 하 기 위한 접근 방식 은 결함 구조 를 특징 화 하 기 위하 여 사용 된 permporometry 방법 과 비교 하 고 보충 할 것 이 다 ( D . Korelskiy . , J . Mater . Chem . A 5 ( 2017 ) 7295 - 7299 ; S . Karimi et al . , J . Membr . Sci . 489 ( 2015 ) 270 - 274 ) .